— 649 — 
Die chemische Zusammensetzung der braunen Schlacke 
ergab sich wie nachstehend: 
a b e 
Kieselerde TE RE 3 N > 36,63 35,54 
Kalkerdaii: ı. 2 ..40%:2,..25,235 25,92 29,93 
Manganosydul . . ... 28,970 19,05 11,20 
Talkerde . . . 2 2.2.0. 4,71 90, 
Baryterde ee ine 100 7,91 
Eisenoxyd, Thonerde nn 
Phosphorsäure . . 1,85 4,55 3,13 
Kali EEE DRS ENTE 0 etwas Er 
Bahwefelh 4 un... 0 35 2,900 0,32 0,90 
Summa 98,395 99,07 100,78 
Die unter a angeführte Analyse ist von Herrn Professor 
Lamranıus und wurde von demselben in Eropmann’s Journal 
für technische und ökonomische Chemie, 18. Band, Heft 1, 
pag. 24 ff. mitgetheilt. 
: Die Analyse b stellte ich mit einer Schlacke an, wie sie 
beim gewöhnlichen Ofengange und der gewöhnlichen Be- 
schiekung fällt; sie ist braun, glasartig, jedoch nur schwach 
- durchscheinend; sie ist angefüllt mit den nächst zu be- 
schreibenden Krystallen, welche auch zu der weiter unten 
folgenden Analyse verwendet wurden. Das Vorhandenseyn 
von Kali wurde zwar durch einen besondern Versuch nach-. 
gewiesen, die Menge desselben indess nicht näher bestimmt. 
Die Schlacke, deren Beständtheile unter e angeführt 
sind, fiel bei einer Beschickung, zu der eine "bedeutende 
Menge eines in Dolomit breehenden Brauneisensteines vom 
Hirschberg bei Schmalkalden verwendet worden war. Von 
Farbe ist sie gleichfalls braun, ganz glasartig, durchschei- 
nend und mit ig der nachbeschriebenen- Art an- 
gefüllt. | A 
Die Krystalle, welche sieh aus der braunen Scincke 
ausscheiden, liegen 'theils vingsumschlossen in ihr, theils 
Jahrgang 1837. " 42 
En 
